ANALYSES ET ANNONCES. — MINÉRALOGIE 259 



i° Du rouge sombre au rouge cerise sombre, transformation du 

 sulfate ferrique en sel basique. 



2° Au rouge cerise, dépôt à l'état de fer oligiste de tout le fer 

 contenu dans le sulfate. 



3° Au rouge clair, température nécessaire à la décomposition 

 du sulfate de zinc, on voit s'opérer la combinaison de l'oxyde de 

 fer et de l'oxyde de zinc, et par conséquent, transformation de 

 l'oligiste en octaèdres de ferrite de zinc, la zincite n'apparaît 

 qu'ensuite. On peut arriver au même résultat en faisant agir le 

 sulfate de zinc sur le fer oligiste naturel à la température du 

 rouge cerise clair. 



La présence d'une petite quantité de silice permet de constater 

 qu'après la Franklinite, c'est la Willémite qui se forme et ensuite 

 seulement la Zincite. 



Le ferrite de Zinc ainsi obtenu, affecte la forme d'octaèdres 

 réguliers souvent modifiés sur les arêtes ils sont opaques et brillent 

 d'un éclat métallique, leur dureté est de 6,5 et leur densité 5,33. 



La Franklinite naturelle, diffère du produit pur décrit par 

 M. Gorgeu, par la présence du manganèse. Il est facile d'obtenir un 

 produit tout à fait identique par la méthode de M. Gorgeu, il suf- 

 fit d'ajouter du sulfate de manganèse et de faire intervenir une 

 action réductrice. A. C, 



Sur le Ferrite de fer, production artificielle de la Magnétite, par 

 M. A. Gorgeu. {Bull, de la Soc. minéral, t. X, p. 174.) 



On obtient facilement l'oxyde de fer magnétique cristallisé en 

 faisant agir le fer sur les sulfates alcalins fondus. 



On obtient d'abord un ferrite contenant deux à quatre fois plus 

 de protoxyde que la magnétite, mais si l'on prolonge l'action de 

 la chaleur, on voit disparaître le sulfure formé et augmenter la 

 proportion de ferrite magnétique normal. 



Quand la fusion est devenue tranquille, on constate que le fer 

 est entièrement transformé en oxyde magnétique. Le sulfure et 

 le sulfite de sodium remplacent avantageusement le sulfate dans 

 cette réaction. 



L'oxyde ainsi obtenu paraît identique à la magnétite naturelle, 

 la densité est 5,2 1, la dureté 6,5; pour le produit naturel ces 

 données sont variables, à cause de la présence de chaux et de 



